DES Sciences. 4^7 



lavage ies différentes matières que ce fable contient; le 

 barreau aimanté n'en a rien enlevé non plus. 



11 étoit allez naturel d'imaginer, à la première infpec- 

 tion, que la partie verte feroit de la malachite, & nous 

 avons en conicquence réfolu de comparer ces deux fubf- 

 tances, entre lelquelles nous n'avons pas tardé à reconnoître 

 des diffeiences notables. 



La malachite réduite en poudre, & vue au même mi- 

 crofcope, étoit à la vérité tranfparente comme le fable 

 vert, mais moins veinée & d'une couleur plus claire. 



Jeté au milieu d'un brafier , le fable vert produit une 

 flamme verte & bleue très -brillante, & qui dure long- 

 temps ; celle de la malachite eft feulement verte & dure 

 peu : la malachite d'ailleurs a befoin d'une chaleur plus 

 forte pour s'enHammer. 



Le fable vert mis dans un creufet au fourneau de fufion , 

 a fondu dans une demi-heure, fans addition, en une fritte 

 vitreufe d'un brun-rougeâtre, criftallifée en lames appli- 

 quées les unes fur les autres. 



Mais avec un mélange d'alkali fixe & de poix -réfine, 

 deux onces de fable vert nous ont donné un culot de 

 beau cuivre pefant fept gros vingt-quatre grains ; & dans 

 une féconde expérience , une once de fable vert a fourni 

 trois gros cinquante-quatre grains, mais les fcories en re- 

 tenoient une portion difficile à apprécier. 



Une once de malachite avec le même flux, a donné 

 quatre gros vingt-quatre grains de cuivre , ainfi cette fubf^ 

 tance paroîtroit contenir une plus grande quantité de métal; 

 mais comme le fable vert eft mêlé de parties étrangères & 

 métalliques, il paroît que s'il étoit réduit à fa portion 

 verte feuleinent , le produit métallique feroit à peu - près 

 égal des deux côtés. 



La malachite avoit déjà été examinée avec l'appareil 

 pneumato-chimique , par M. l'abbé Fontana; mais quoique 

 le nom de ce favant , juftement célèbre , nous répondît 

 de l'exaditude <ie [çs réfultats, nous n'avons pas négligé 



N n n ij 



